— 630 — 



bilità delle conclusioni di Eggink, ma hanno mostrato che esse vanno ben 

 altrimenti interpretate. 



Fondendo infatti entro i soliti nostri tubi ( J ) delle miscele di bismuto 

 con quantità di tricloruro e rispettivamente tribromuro variabili dal 5 

 all' 85 % si ottengono al disopra di 320° due strati liquidi : uno superiore 

 nero, l'altro bianco lucente di aspetto metallico. 



Col l'abbassarsi della temperatura si origina: 



1°. Da uno dei due strati che formano la massa fusa un prodotto 

 cristallino che non ha punto di fusione costante (per il composto bromurato 

 fonde infatti completamente nell'intervallo 270° 305°. per quello clorurato 

 fra 270° e 320°) 



Questo per la temperatura di circa 240° si trasforma in altri due pro- 

 dotti, di cui l'uno fonde intorno ai 260° e l'altro cristallino fonde per il 

 miscuglio di bromo e bismuto fra 270° e 30ò° e per quello di cloro e 

 bismuto fra 270° e 320°. 



2°. Dall'altro strato invece una massa che per il bromo fonde a 200° 

 circa e per il cloro a circa 180° ed è formata dall'eutettico Bi — BiBr 3 e 

 Bi — BiCl 3 rispettivamente. 



La massa cristallina proveniente dalla trasformazione è poco igroscopica 

 ed il rapporto fra bismuto e bromo e fra bismuto e cloro varia non solo 

 col variare della concentrazione del tribromuro e del tricloruro ma anche 

 col variare degli strati della massa solidificata come possono mostrare i 

 seguenti dati ottenuti su cristalli separati dalle diverse miscele fuse per le 

 temperature su indicate. 



La sostanza pesata fu posta in un palloncino tarato e trattata con tanto 

 nitrato d'argento titolato e tanto acido nitrico quanto basta per sciogliere 

 il bismuto che si libera. L'eccesso di nitrato d'argento fu dosato nel modo 

 solito col solfocianuro ammonico. 



gr. 0.3918 di sostanza cristallina separata da un miscuglio al 45 % di BiBr 3 

 consumarono ce. 10,0 di Ag N0 3 N / 10 = 26.62 % di Br. 



gr. 0,5864 di un secondo strato della stessa sostanza consumarono ce. 18,8 

 di Ag N0 3 N /i = 25,65 di Br. 



Per sostanza cristallina separata da un miscuglio al 25 °/ di Bi Br 3 

 si ebbe : 



gr. 0,2981 di sostanza cristallina consumarono ce. 9,2 di AgNO 3 N / 10 = 

 = 24,69 % Br . 



gr. 0,4496 di un altro strato consumarono ec. 13,5 di AgN0 3 N / 10 = 24,06 °/o 

 di Br. 



(') R, Acc. Lincei, 21 [5], II, 647 (1912). 



